[\l[\ ACADÉMIE DES SCIENCES. 



parent, d'où le enivre ne se sépare qu'au bout de quelques semaines, ou 

 immédiatement par réchauffement de la masse. 



Admettons un instant que l'aventurine fondu e est constituée par un sili- 

 cate cuivreux possédant les propriétés du phosphate, c'est-à-dire stable au 

 rouage, et se scindant par refroidissement lent erj cuivre métallique et sili- 

 cate cuivrique bleu. Toutes les propriétés énumérées précédemment se 

 trouvent immédiatement expliquées : pas de séparation de culot métallique 

 à la fusion, solution ammoniacale cupreuse par dissolution d'une partie du 

 cuivre et de silicate cuivrique attaqué par l'alcali à loo^, couleur verdàtre 

 de la masse transparente, provenant du mélange des nuances de silicates 

 ferrique et cuprique. 



Mon aUenlion a élé aLtirée sur deux points : i° j'ai cherclié à isoler des cristaux de 

 cuivre, en nature, en les séparant de leur gangue silicatée et i° j'ai dosé le silicate cui- 

 vrique, qui, d'après ma théorie, devait se trouver dans l'aventurine en quantité au 

 moins équivalente au métal déposé, et donl aucun auteur n'avait parlé jusqu'ici, 

 l'alleiition des chimistes n'ayant pas élé attirée sur ce point, essentiel dans celte expli- 

 cation. 



On parvient à isoler une partie des cristaux de cuivre en traitant à froid la poudre 

 d'aventurine par l'acide fluorliydrique dilué. Le cuivre flotte dans la liqueur et peut 

 être séparé par décantation ; après lavage à l'eau et à l'alcool on en obtient une petite 

 quantité bien séparée du verre et possédant toutes les propriétés du métal. D'autre 

 part, j'ai effectué le dosage du cuivre à ses différents états, dans la poudre d'aventurine. 

 4» de produit m'ont fourni : i° par traitement au nitrate d'argent alcoolique, os,o34 de 

 cuivre; 2° par l'action de l'acide nitrique dilué, 0^,018 de cuivre. 



Après ces traitements, la poudre résiduelle, examinée au microscope, était absolu- 

 ment transparente et ne contenait pas de cristaux métalliques. On l'a attaquée à 

 l'acide fluorliydrique et trouvé, par précipitation du métal, 0^,08 de cuivre. Il y avait 

 donc dans ce verre i ,3 pour 100 de cuivre à l'état métallique et 2 pour 100 de cuivre 

 à l'état de silicate cuivrique. 



On est donc en droit de poser les conclusions suivantes : l'aventurine 

 en fusion contient du silicate cuivreux ; celui-ci se scinde par refroidisse- 

 ment en cuivre métallique cristallisé et en silicate cuivrique, qui commu- 

 nique à la masse une couleur verdàtre par son union avec la nuance jaune 

 du silicate ferrique. Dans l'aventurine transparente brusquement refroidie, 

 le cuivre reste dissous sous forme de silicate cuivreux, qui ne se scinde 

 que par réchauffement en métal et silicate cuivrique. 



Il sera curieux de voir si cette explication est applicable aux verres à 

 l'or. 



